Sluffe 



9. Eisen-Aluminium-Legierungen. Alu- schaften hoherer Manganlegieningen: Mit 

 minium in Legierung mit Eisen wirkt ganz 12% Mangan e^halt man erne auBerordentlich 

 ahulich wie Silicium; es verringert unter sprode, praktisch unmagnetisierbare Lc^ie- 

 Umstanden Koerzitivkraft und Hysterese- rang, deren Suszeptibilital von der Grb'Ben- 

 verlust, sowie infolge der Vergrb'Berang ordnung 0,001 bis 0,3 in weiten Grenzen 

 des elektrischen Widerstandes auch den ! von der Feldstarke unabhaiigig ist. Im 

 Wirbelstromverlust. driickt aber den Satti- ) Gegensatz zum Stahl wird das Malorial 

 gungswert herab. Allgemeinere technische , schmiegsamer und auch starker magnetisier- 

 Anwendung scheinen die Aluminiumlegie- bar durch Abschrecken in kaltcm AVasser; 

 rungen in magnetischer Beziehung bisher nach Versuchen von Fran Curie soil claim 

 noch nicht gefunden zu liaben. die Koerzitivkraft etwa 135 betragen. 1 ) 



Versuche von Richardson an Legie- Hohere Legierungen mit 55% Mangan, 

 rungen mit 3% bis 18% Aluminium zeigten 11% Eisen, 25% Aluminium, 2,3% Kohlcn- 

 eigentiimliche Umwandlungserscheinungen. ; stoff usw. sind schon friiher als ferromagne- 

 Beispielsweise wachst die Magnetisierbarkeit i tisch erkannt worden, doch hat man da- 

 einer 3,6 % Legierung bei maBiger Feldstarke \ mals wenig Wert darauf gelegt, bis Heus- 

 mit zunehmender Temperatur bis etwa tj.= lers aufsehenerregende Entdeckung der nach 

 380, nimmt dann ziemlich plotzlich ab ihm benannten ferromagnetischen Mangan- 

 um wieder langsam anzusteigen bis zu t 2 = | Aluminium-Kupfer-Legierungen, von denen 

 660 und fallf schlieBlich bis zur dritten spiiter die Rede sein wird, das Interesse an 

 Umwandlungstemperatur t 3 = 755, wo die diesen fruheren Befunden w r ieder wachrief. 

 Suszeptibilitat K auf etwa 0,055 gesunken, Wir beobachten also beim Mangan, das bis 

 das Material also als paramagentisch zu be- 1 jetzt meist als paramagnetisch, nicht als 

 zeichnen ist. Mit wachsendem Aluminium- ferromagnetisch betrachtet wurde, die auBer- 

 gehalt sinken diese drei Umwandlungspunkte ordentlich eigentiiniliche und bis jetzt noch 

 sehr stark, so daB bei der Legierung mit 18% unaufgeklarte Tatsache, daB es das hoch- 

 t 2 schon bei -40 liegt, t 3 bei +25. Es ' magnetische Eisen umnagnetisch und um- 

 scheint hiernach, daB diese Legierungen gekehrt unmagnetische Substanzen magne- 

 aus mehreren Bestandteilen zusammenge- tisch machen kann. 

 setzt sind, die sich magnetisch verschieden I 12. Nickelstahl-Legierungen. Etwas 



verhalten und deren Eigensehaften sich teil- 

 weise uberdecken. 



10. Eisen-Antimon-Legierungen. Solche 



Aehnliches linden wir beim Nickelstahl, nur 

 liegen die Verhaltnisse hier insofern noch 

 eigentumlicher, als hier durch das Zusammen- 



sind von P. WeiB untersucht worden. Die wirken von zwei unzweifelhaft ferromagneti- 

 Magnetisierbarkeit nimmt mit steigendem '. schen Komponenten eine unmagnetische Re- 

 Antimongehalt auBerordentlich stark ab; fiir ' suit ante entstehen kann. Wahrend namlich 

 = 300 betragt die Suszeptibilitjit x bei kleine Zusatze von Nickel zum Eisen keinen 

 43 % etwa 0,5, bei 74 % Antimon nur noch wesentlichen Unterschied in der Mag'iieti- 

 0,00009, wahrend der entsprechende Wert sierbarkeit hervorbringen, ja nach Angaben 

 fiir reines Eisen etwa 5,5 ist. einzelner Beobachter sogar giinstig wirken 



ii. Eisen- Mangan-Legierungen. Der sollen, erhalt man in der Legierung von 25% 

 EinfluB des Mangans auf die Magnetisierbar- Nickel und 75 % Eisen ein bei gewb'hnlicher 

 keit des Eisens ist schon cleshalb wichtig, Temperatur ganz unmagnetisches Material, 

 weil es fast in alien StahlguBsorten in einer Dies hat technisch fiir nnsere Kriegsmarine 

 Menge von 0,2 bis 0,4 % vorhanden ist. eine hohe Bedeutung gewonnen. Durch die 

 Zu meist wird es seiner Oxydierbarkeit halber machtigen Stahlmassen der Panzerschiffe 

 zugesetzt , urn den Sauerstoffgehalt des wurden namlich die Kompasse derartig stark 

 Eisens und damit die Neigung zur Bil- beeinfluBt, daB ihre Angaben trotz der ver- 

 dung von GuBblasen zu verringern. Schon schiedensten Schutzmittel unzuverlassig wur- 

 das in Tabelle 1 angefuhrte Beispiel einer den. Der Ersatz des Stahles in der Nahe der 

 magnetisch ausgezeichneten StahlguBsorte Kompasse durch andere Metalle oder Holz 

 mit 0,4% Mangan zeigt, daB dies in so ge- ! kam aus Festigkeitsgriinden nicht in Betracht, 

 ringen Mengen als unschadlich angesehen I dagegen bewiihrte sich die erwahnteunmagne- 

 werden darf, vorausgesetzt, daB nicht gleich- ! tische Nickelstahllegienmg, die sich mecha- 

 zeitig auch noch ein merklicher Kohlenstoff- ] nisch durch auBerordentlich groBe Festigkeit 

 gehalt vorhanden ist, Es wird namlich dem \ und Zahigkeit auszeichnet und schon aus 

 Mangan die Eigenschaft zugeschrieben, die \ diesem Grunde technisch auch anderweit 

 Perlitbildung aufzuhalten und die Martensit- 

 bildung zu begiinstigen, so daB l)ei Vorhanden- 

 seh, von MaVan^eine besonders lan.same 



Abkuhlung des gegluhten Eisens geboten 

 erscheint. 



Ganz anders sind die maguetischen Eigen- 



verhalten sich die Eisen-^langan-Legierungen in 

 vieler Beziehung ganz ahnlich, wie die spiiter 

 besprochenen Nickelstahl-Legierungen. 



